2第121回「オレフィン樹脂」についてKTRニュース配信お申込みKTRニュースは、ご希望の方に月一回程度配信させて頂いているサービスです。KTRニュースは無料です。お名前とメールアドレスをご入力後、配信希望をクリックして下さい。※迷惑メール防止のため、英数字のみでは登録できません。メールアドレス直接メールでも受け付けております。(メールソフトが立ち上がりますので、そのままお送り下さい。お名前を併せてご連絡下さいませ。弊社の業務遂行に必要な最小限の利用以外の目的には一切使用致しません。第109回「布テープの粘着力要素(試料幅、圧着力等の違い等)」について同じ内容がyoutubeでもご覧いただけます。ここをクリックしますと動画が見れます。今回は、条件による粘着力の違いについてまとめてみました。粘着製品が、被着体(貼り付ける相手側)の違いや、引き剥がし速度などの違いによって、どれだけの粘着力の差が出るかを検証しました。0237(2009年度版)「粘着テープ・粘着シート試験方法」で、下記の条件になります。ローラー圧着後1分以内に引き剥がし試験を行う。上記条件を一部変更していき、粘着力に影響がある要素を調べます。今回は、布テープで検証していきます。試験は下記の7パターンです。試料(粘着体)の違い先ずは、メーカーが異なる五種類の試料を用意し、通常のJISの基準で試験を実施する。測定値から一番粘着力が高い試料で比較検証していきます。685試験結果から、A社が一番粘着力が高かったので、A社の布テープで、条件による粘着力の差を下記試験で検証します。試料幅の違い試験環境温度や貼り合わせる被着体等はJIS通りで、試料の幅のみ変更しています。これは、試料幅に粘着力が比例しているかの検証です。374※黄色で塗った値は、10mm幅に換算した値です。引張速度の違い試験環境温度や貼り合わせる被着体等はJIS通りで、試料の引張速度のみ変更しています。これは、速度による影響がどれだけあるかの検証です。粘着面の乾かし時間の違い試験環境温度や貼り合わせる被着体等はJIS通りですが、試料の粘着面を何処にも貼りつけずに空気中に晒した時間別で試験しています。これは、粘着面が乾いて粘着力が時間によってどれだけ下がるかを検証しています。被着体の違い試験環境温度や貼り合わせる試料幅や引張速度はJIS通りですが、貼り合わせる相手である被着体を変更しています。比較用にJISで規定されているステンレスも試験しています。これは、被着体による影響を検証しています。再粘着の違い試験環境温度や貼り合わせる被着体等はJIS通りですが、ステンレス板に貼り合わせる前に、別のステンレス板に貼って剥がす工程(1回から5回)を入れています。これは、再粘着によってどれだけ粘着力が低下するかを検証しています。被着体貼り合わせ時間の違い試験環境温度や貼り合わせる被着体等はJIS通りですが、通常はステンレス板に貼り合わせてから1分以内に引き剥がしを行うところを、引き剥がすまでの貼り合わせる時間を変更しています。これは、長く被着体に貼り合わせておけば、試料に被着体がなじむかを検証しています。まとめ今回の試験の範囲では、試料幅と引張速度が比例して粘着力が伸び、再粘着と被着体への貼りつけ時間は、一定回数又は一定時間を過ぎると粘着力が横ばいになることがわかりました。粘着面を空気中に晒していても何かに貼りつけなければ、粘着力にはあまり影響がないこともわかりました。JISで規定されている被着体であるステンレス板は、非常に平滑であり尚且つ溶剤にて洗浄しておりますので、被着体の条件としてはかなり良い条件になりますが、PP等の被着体と大きな差がありませんでしたので、平滑で埃などが付着していなければ、粘着性能が高い値のままということもわかりました。次回は、また別の試料や被着体で実験してみようと思います。このKTRニュースは皆さんに役立つように発行しています。自由にリンクしていただいて活用してください。株式会社KTRのYouTubeページお問合せ、相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。